— 77 — 



raffreddamento d'una lega non può però servire a indicare la vera temperatura 

 alla quale un eccesso di metallo, sopra la lega chimica, viene a saturarla. 

 Come abbiamo già fatto rilevare, una tale temperatura si determina in ma- 

 niera più sicura collo studio della dilatazione delle leghe liquide. 



? Le curve della densità delle leghe che si sono potute studiare da 

 temperature elevate sino a temperature prossime a quelle della loro fusione, 

 permettono di determinare la temperatura t r , alla quale incomincia a sepa- 

 rarsi nella massa della lega chimica, che si conserva liquida, il metallo 

 eccedente, vale a dire la temperatura alla quale questo satura quella. A tale 

 temperatura, alla quale non ci pare bene appropriato il nome di punto mobile 

 di fusione, oppure di secondo punto di fusione della lega, troviamo più con- 

 veniente la denominazione di temperatura di saturazione della lega chimica 

 per l'eccesso di metallo che contiene o più brevemente temperatura di satu- 

 razione della lega. 



« La causa per cui il valore r' che vien dato dallo studio del raffred- 

 damento delle leghe, non misura la vera temperatura di .saturazione, si è che 

 esso, si mostra molto variabile in seguito ai fenomeni di soprasaturazione 

 che accompagnano il raffreddamento delle leghe stesse. 



« La tabella XVIII contiene le temperature v di fusione delle leghe 

 studiate ; le temperature di saturazione r ' alle quali il raffreddamento delle 

 leghe non chimiche cambia notevolmente di velocità ; le temperature di satu- 

 razione t\ determinate colle curve della densità; ed infine le densità D T ', 

 delle leghe stesse alla temperatura di saturazione. 



Tabella XVIII. 





Leghe 



r 



z' 





1 



1 



Pb Sn 



181°8 



245°5 



252,0 



8,976 



2 



Pb Sn s 



182,3 





226,0 



8,368 



3 



Pb Sn 3 



182,9 









4 



Pb Sn 4 



183,3 



188,3 







5 



Pb Sn 12 



181,0 



210,2 



219,0 



7,318 



6 



Su Bi 



136,4 



146,0 



187,0 



8,768 



7 



Siu Bi 3 



137,3 









8 



Sn? Cd 



174,8 









9 



Bi 3 Cd, 



147,2 



191,8 



221,5 



9,361 



10 



Bi 2 Pb 



126,6 



156,8 



216,5 



10, r j8 



11 



90 Pbn- lOSb 



246,4 



258,8 



265.0 



10,116 



12 



82 Pb -+- 18 Sb 



249,6 



253,0 







13 



90Cd-+- lOZn 



260,6 



279,0 







14 



85 Cd -t- 15 Zn . 



260,7 









15 



75 Cd +- 25 Zn 



261,2 



275 



298 



7,611 



